( 756) 

 limite, pour ;r = o, serait y = o. Donc, cette série B, par la méthode limite, 

 donne exactement le même résultat que la série A. On a donc rigoureuse- 

 ment H = I pour O = i6. 



» Pour chaque atome de la matière unique et primitive contenu dans 

 I atome d'hydrogène, les atomes d'oxygène en contiennent donc i6 exac- 

 tement. » 



CHIMIE. — Sur le cuivre nitré. Note de MM. Paul Sabatier 

 et J.-B. Sesderexs. 



« Dans une Communication antérieure ('), nous avons annoncé que 

 divers métaux, récemment obtenus par la réduction des oxydes au moyen 

 de l'hydrogène, peuvent fixer à froid beaucoup de peroxyde d'azote. On 

 obtient ainsi des composés spéciaux, que nous avons désignés sous le nom 

 de métaux nitrés et que nous avons déjà décrits pour le cuivre et le 

 cobalt. Nous compléterons aujourd'hui, en plusieurs points, l'histoire du 

 cuivre nitré. 



» Formation. — On réduit l'oxyde cuivrique, soit par l'hydrogène, soit par 

 l'oxyde de carbone ('). Sur le métal ainsi préparé, on dirige à froid (de 25° à 3o°) 

 les vapeurs de peroxyde d'azote. La matière brunit, en donnant un dégagement de 

 chaleur appréciable, qui sert d'indicateur de la réaction. On a déjà insisté précédem- 

 ment sur les précautions à prendre pour éliminer les traces d'humidité qui altéreraient 

 le composé. 



» Comme nous l'avons déjà dit, le cuivre nitré, stable à froid dans l'air sec, est dé- 

 truit par la chaleur, surtout au-dessus de 90°, avec dégagement de peroxyde d'azote, 

 mêlé d'un peu d'oxyde azotique, et même d'azote si l'élévation de température est 

 rapide. Il réagit violemment sur l'eau, en dégageant de l'oxyde azotique pur, et don- 

 nant une dissolution d'azotate et d'azotile de cuivre, avec un résidu de cuivre à peu 

 près pur. 



» Composition. — Nous avons été conduits à assigner au cuivre nitré la 

 formule Cu-AzO-, qui correspond à la fixation sur le cuivre métallique 

 d'environ 1000 fois son volume de peroxyde d'azote à 3o°. 



» On a dosé séparément le cuivre, l'azote et l'oxygène. La proportion de cuivre 



(') Comptes rendus, t. CXV, p. 287; 1*^92. 



(-) L'emploi de l'ovyde de carbone comme réducteur montre que la présence de 

 petites doses d'hydrogène condensées sur la mousse métallique n'est pas utile pour la 

 production du composé. 



